## UJI KEKUATAN TEKAN PLAT RESIN AKRILIK POLIMERISASI PANAS YANG DIRENDAM DALAM MINUMAN BERKARBONASI
Valentino James Rommy Rawung 1) , Vonny N. S. Wowor 1) , Krista Veronica Siagian 1)
1) Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi
Email : docvjrrawung@gmail.com

## ABSTRACT
Materials  acrylic  resin  polymerization  heat  is  a  material  widely  used  in  the  manufacture  of removable  denture  base.  Currently  the  polymerization  heat  by  using  microwaves  (microwave  cured)  is commonly  used  in  the  manufacture  of  removable  denture  acrylic.  This  type  of  material  is  widely  used because  it  has  aesthetic  advantages  and  relatively  low  cost,  but  it  also  has  drawbacks  such  as  easy  to crack  and  can  absorb  oral  fluids.  Mouth  acidic  atmosphere  due  to  the  consumption  of  carbonated beverages can affect the strength of acrylic resin. This study is a pre-experimental design with the static group comparison. Test the strength of acrylic resin plate is immersed in a carbonated beverage using 24 samples of acrylic resin polymerization hot plate with size (25x15x2) mm, consisting of 6 samples at each different soaking time. The results showed that the average compressive strength of acrylic resin plates were  soaked  for  30  hours  amounted  to  96.75  MPa,  for  60  hours  at  81.04  MPa,  for  90  hours  at  80.83 MPa, and 120 hours at 71, 92 Mpa. Conclusion The study showed a decrease in the compressive strength of the heat polymerization of acrylic resin plate microwave soaked in carbonated beverages in line with the length of time of immersion.
Keywords : Carbonated beverages, the compressive strength.

## ABSTRAK
Bahan resin akrilik polimerisasi panas merupakan bahan yang banyak digunakan dalam pembuatan basis  gigi  tiruan  lepasan.  Saat  ini  cara  polimerisasi  panas  dengan  menggunakan  gelombang  mikro ( microwave cured ) sudah umum digunakan dalam pembuatan gigi tiruan lepasan akrilik. Jenis bahan ini banyak  digunakan  karena  memiliki  keuntungan  estetik  dan  biaya  yang  relatif  murah,  namun  juga memiliki  kelemahan antara lain mudah retak dan dapat menyerap cairan mulut. Suasana mulut yang asam akibat  konsumsi  minuman  berkarbonasi  dapat  memengaruhi  kekuatan  resin  akrilik.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  pra  eksperimental  dengan  desain the  static  group  comparison. Uji  kekuatan  plat resin  akrilik  yang  direndam  dalam  minuman  berkarbonasi  dengan  menggunakan  24  sampel  plat  resin akrilik  polimerisasi  panas  dengan  ukuran  (25x15x2)  mm,  yang  terdiri  dari  6  sampel  pada  setiap  waktu perendaman yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata kekuatan tekan plat resin akrilik yang  direndam  selama  30  jam  sebesar  96,75  Mpa,  selama  60  jam  sebesar  81,04  Mpa,  selama  90  jam sebesar  80,83  Mpa,  dan  selama  120  jam  sebesar  71,  92  Mpa. Kesimpulan  penelitian  menunjukkan terjadinya  penurunan  kekuatan  tekan  plat  resin  akrilik  polimerisasi  panas  gelombang  mikro  yang direndam dalam minuman berkarbonasi seiring dengan lamanya waktu perendaman.
Kata kunci : Minuman berkarbonasi, kekuatan tekan.

## PENDAHULUAN
Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam  kehidupan  manusia,  baik  itu  sehat secara  jasmani  dan  sehat  secara  rohani. prevalensi  nasional  masalah  gigi  dan  mulut sebesar  25,9%,  masalah  gigi  dan  mulut  di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 31,6%,  dan yang  tidak  merawat  kesehatan  gigi  dan mulut  sebesar  74,9%  (Trihono,  2013). Gigi yang  tidak  dirawat  dapat  menjadi  rusak sehingga  berujung  pada  kehilangan  gigi. Gigi yang tidak dirawat dapat menjadi rusak sehingga  berujung  pada  kehilangan  gigi. Gigi  memiliki  fungsi  penting  bagi  setiap orang  dan  kehilangan  gigi  apabila  tidak diganti  dapat  mengakibatkan  terjadinya perubahan  anatomis,  fisiologis  maupun fungsional,  bahkan  tidak  jarang  pula menyebabkan  gangguan  psikologis  (Gaib, 2013).
Kehilangan  gigi  yang  terjadi  dapat ditanggulangi  dengan  pembuatan  restorasi berupa gigi tiruan cekat, gigi tiruan sebagian lepasan  dan  gigi  tiruan  penuh.  Bahan pembuat  basis  gigi  tiruan  terdiri  dari bermacam-macam  bahan,  namun  bahan yang  hingga  saat  ini  umum  digunakan  di Indonesia  yaitu  bahan  resin  akrilik.  Bahan ini  banyak  dipilih  sebagai  basis  gigi  tiruan oleh  karena  memiliki  keunggulan,  antara lain  memiliki  estetik  yang  baik,  dan  biaya pembuatan  relatif  murah  (Combe,  1992). Namun  di  satu  sisi  resin  akrilik  ini  juga memiliki  kelemahan.  Kelemahan  bahan resin  akrilik  antara  lain,  yakni  mudah  patah dan menyerap cairan mulut. Kekuatan bahan resin  akrilik  dapat  dipengaruhi  oleh  cara manipulasi, reaksi resin akrilik dengan asam serta  cara  polimerisasi  bahan  (Atn  dkk, 2005).
Polimerisasi resin akrilik terjadi melalui beberapa  cara  yaitu  polimerisasi  panas, polimerisasi  dingin  dan  polimerisasi  sinar tampak.  Salah  satu  cara  polimerisasi  panas menggunakan gelombang mikro ( microwave cured ). Cara ini  memiliki keuntungan dalam memeroses  resin  akrilik  dalam  waktu  yang lebih  singkat  (Nuryanti  dan  Sunarintyan, 2001). Daerah Sulawesi Utara termasuk kota Manado memiliki masyarakat yang tergolong  modis  dan  senantiasa  mengikuti perkembangan jaman. Minuman berkarbonasi  atau  biasa  disebut soft  drink merupakan salah satu minuman yang sangat terkenal  di  kalangan  masyarakat,  bahkan sudah  menjadi  gaya  hidup.  Sebagian  besar masyarakat  sudah  terbiasa  mengonsumsi minuman  ini  dalam  kehidupan  sehari-hari. Minuman  ini  dengan  berbagai  merk  dagang sudah  sedemikian  memasyarakat  sehingga dapat dijumpai mulai dari warung di pinggir jalan hingga di hotel-hotel berbintang.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut penulis  ingin  melakukan  uji  kekuatan  tekan terhadap plat resin akrilik polimerisasi panas gelombang  mikro  ( microwave  cured )  yang direndam dalam minuman berkarbonasi.

## BAHAN DAN METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian pra eksperimental dengan  menggunakan the static  group  comparison  design. Lokasi penelitian  di  Laboratorium  Teknik  Sipil Fakultas  Teknik  Universitas  Sam  Ratulangi dan  dilakukan  pada  bulan  September  2015 sampai  dengan  bulan  Mei  2016.  Subjek penelitian  yakni  balok  cetakan  plat  resin akrilik microwave  cured. Jumlah  sampel dihitung dengan menggunakan rumus Frederer  (t-1)  (r-1)  ≥  15.  Alat-alat  yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu glass lab, scalpel, mixing pad, spatula, penggaris, kuvet, microwave, mesin gerinda, Universal Testing  Machine ( Shimadzu  Autograph tipe G  5000  E).  Bahan-bahan  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu resin akrilik, gips, wax,  tissue ,  kertas  pasir, vaseline ,  kertas aluminium foil. Pengambilan bahan
minuman  berkarbonasi  ‘Pepsi’ didapatkan dari  swalayan  terdekat.  Dibuat  dua  puluh empat  sampel    plat  resin  akrilik microwave cured berbentuk  balok  dengan  ukuran  25  x 15 x 2 mm (p x l x t). Data hasil uji kekuatan tekan  yang  didapatkan  diolah  menggunakan program komputer microsoft word , disajikan
dalam  bentuk  grafik,  tabel  distribusi frekuensi  untuk  dirata-rata  dan  ditarik kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN
Tabel  2.  Distribusi  hasil  uji  kekuatan  tekan sampel  yang  direndam  dalam  minuman berkarbonasi selama 120 Jam.
Sampel Plat Resin Akrilik Kekuatan Tekan (Mpa) 1 2 3 4 5 6
64,18 69,04 70,62 66,85 73,57 87,30 Rerata 71.92
Tabel  3.  Distribusi  hasil  uji  kekuatan  tekan sampel  yang  direndam  dalam  minuman berkarbonasi selama 90 Jam. Sampel Plat Resin Akrilik Kekuatan Tekan (Mpa) 1 2 3 4 5 6 79,37 75,39 76,24 75,00 96,94 82,06 Rerata 80,83
Tabel  4.  Distribusi  hasil  uji  kekuatan  tekan sampel  yang  direndam  dalam  minuman berkarbonasi selama 60 Jam.
Sampel Plat Resin Akrilik Kekuatan Tekan (Mpa) 1 2 3 4 5 6 96,39 88,16 86,39 66,49 73,90 74,91 Rerata 81,04
Tabel  5.  Distribusi  hasil  uji  kekuatan  tekan sampel  yang  direndam  dalam  minuman berkarbonasi selama 30 Jam. Sampel Plat Resin Akrilik Kekuatan Tekan (Mpa) 1 2 3 4 5 6 97,09 104,01 84,18 109,17 98,79 87,30 Rerata 96,75
0 20 40 60 80 100 30 60 90 12 0 Mpa Waktu Perendaman (Jam)
Grafik 1. Rerata kekuatan tekan
Rerata kekuata n tekan
Hasil pada Grafik 1 menunjukkan rerata hasil  uji  kekuatan  tekan  plat  akrilik  dalam waktu  perendaman  berbeda-beda,  yakni selama 30 jam;  60 jam; 90 jam dan 120 jam memperlihatkan terjadinya penurunan kekuatan  tekan  seiring  dengan  lamanya waktu perendaman dalam minuman berkarbonasi.

## PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  setelah plat  resin  akrilik  direndam  dalam  minuman berkarbonasi  ‘Pepsi’  dalam  beberapa  waktu perendaman  yang  berbeda,  dimana  masing- masing  waktu  perendaman  dilakukan  4 (empat  kali)    uji  dengan  plat  resin  akrilik yang berbeda; memperlihatkan hasil kekuatan tekan yang berbeda- beda. Perbedaan  ini  bisa  terjadi  oleh  karena  cara memanipulasi  bahan. Plat  resin  akrilik  yang digunakan  dalam  uji  kekuatan  tekan  dibuat masing-masing dengan perbandingan powder dan liquid yang  sama,  namun  pada saat  manipulasi  dilakukan  secara  manual. Kondisi  ini  bisa  mengakibatkan  adanya perbedaan  kekuatan  tekan  karena  hasil pecampuran powder dan liquid untuk masing- masing plat resin akrilik pemerataan  campurannya  bisa  tidak  sama saat manipulasi.
Rerata  hasil  uji  kekuatan  tekan  untuk waktu perendaman berbeda-beda memperlihatkan  bahwa  kemampuan  plat akrilik menerima kekuatan berkurang seiring dengan lamanya waktu perendaman.
Semakin  lama  plat  akrilik  terendam  dalam minuman
berkarbonasi, maka kemampuannya  untuk  menerima  tekanan semakin kecil. Pada penelitian ini kemampuan  plat  akrilik  untuk  menerima
tekanan  terbesar  yakni  pada  perendaman dengan  lamanya  waktu  perendaman  30  jam dan  terkecil  pada  perendaman  dengan lamanya  waktu  perendaman  120  jam. Keadaan  ini  dikarenakan  minuman soft drink mengandung  asam yang  dapat merusak matriks dan menyebabkan degradasi  pada  ikatan  kimiawi  resin  akrilik yang  kemudian  berpengaruh  pada  kekuatan mekanis  bahan  resin  akrilik  (Maulana, 2015).
Hasil  ini  didukung  oleh  penelitian- penelitian  sebelumnya  seperti  pada  hasil penelitian  tentang  pengaruh  minuman soft drink terhadap  kekuatan  transversa  resin akrilik  polimerisasi  panas  ( waterbath )  yang dilakukan oleh Fatia M. Hasilnya memperlihatkan adanya perbedaan kekuatan transversa antara plat akrilik  yang direndam dalam  minuman soft  drink dengan  yang direndam  dalam  aquades.  Plat  akrilik  yang direndam  dalam  minuman soft  drink memiliki kekuatan tekan lebih kecil (81,8 Mpa)  daripada  yang  direndam  dalam aquades  (86  Mpa)  (Fatia,  2013).  Hasil  ini menunjukkan terjadi juga penurunan kekuatan  tekanan  pada  plat  akrilik  akibat direndam dalam larutan soft drink.
Penelitian oleh Gurbuz tentang perbandingan kekuatan transversa pada resin akrilik polimerisasi panas, didapatkan kekuatan  tekanan  plat  resin  akrilik  yang menggunakan microwave tanpa  dilakukan perendaman  sebesar  124,30  Mpa  (Gurbuz, 2010).  Apabila  dibandingkan  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan,  hasil  ini  lebih besar  dibandingkan dengan  hasil  uji kekuatan  tekan  plat  resin  akrilik  yang direndam  dalam  minuman  berkarbonasi selama  30  jam.  Demikian  halnya  bila
dibandingkan dengan plat resin akrilik  yang direndam  selama  60  jam,  90  jam  dan  120 jam dalam minuman berkarbonasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kekuatan tekanan basis resin akrilik semakin berkurang  seiring  dengan  lamanya  waktu perendaman  dalam  minuman  berkarbonasi. Semakin  lama  plat  resin  akrilik  direndam dalam minuman berkarbonasi semakin kecil kekuatan tekannya.

## SARAN
1. Pemerintah  dapat  menggunakan  hasil penelitian  ini  sebagai  sumber  informasi yang  dapat  digunakan  dalam  program preventif  dan  promotif  bagi  masyarakat pengguna  gigi  tiruan  akrilik  terutama pengguna gigi tiruan penuh.
2. Masyarakat pengguna gigi tiruan akrilik membatasi konsumsi minuman berkarbonat  oleh  karena  dampaknya terhadap gigi tiruan yang digunakan.
3. Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan dasar  bagi  penelitian  selanjutnya  untuk mengetahui  batas  minimal  konsumsi minuman  berkarbonasi  yang  tidak memberikan dampak pada kekuatan gigi tiruan akrilik yang digunakan
masyarakat.
4. Dilakukan penelitian serupa untuk  jenis minuman  berkarbonat  lainnya  dan dibandingkan hasilnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Attin  T,  Weiss  K,  Becker  K,  Buchala  W,
Wiegand A. 2005. Impact of modified acidic  soft  drink  on  enamel  erosion. J Oral Deseasses. 11: 7-12.
Combe EC. Notes on dental material. 6 th ed.
Edinburg: Churchill Livingstone;
1992. p. 26-161.
Fatia  M  B.2013. Pengaruh  soft  drink terhadap  kekuatan  transversa  resin akrilik  polimerisasi  panas. (Skripsi). Makassar, FKG, Unhas .h.7-8
Gaib Z. 2013.Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kandidiasis eritematosa pada pengguna gigi tiruan lengkap. J e-GIGI . h. 1-2.
Gurbuz O, Unalan F, Dikbas  I. Comparison of the transverse strength of six acrylic denture resins. 2010 ; Vol 9; p.23.
Maulana  R.  2015. Pengaruh  pH  rendah terhadap    kekuatan    transversa    plat gigi    tiruan  resin  akrilik  dengan penambahan polyethylene fiber. Skripsi; Yogyakarta;  h: 2-3.
Nuryanti  A,  Sunarintyan  S.2001.  Korelasi antara  berbagai  proses  curing  akrilik terhadap  porositas  dengan  perlekatan Candida  albicans. MIKGI .  Oct  6(3): 128.
Trihono.
Badan penelitian dan pengembangan  kesehatan.  departemen kesehatan  RI.  laporan  hasil  riset kesehatan dasar (RISKESDAS)
nasional 2013. Jakarta. 2013. h. 111-2.